408 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 



étaient elles-mêmes plus élevées, c'est ce qu'établit le tableau 



suivant 



Cliarbon de bois 

 Graphite 

 Cliarbon de gaz 

 Graphite de 

 haut fourneau 

 Diamant 



Régnault 



C T 



0,2415 18-980 



0,1977 17-990 



0,2004 16-1000 



0,1469 9-98° 



De la Rive et 



Marcet 



C T 



0,1650 6-150 



0,1192 6-150 



Kopp 



C T 



0,174 21-520 

 0,185 22-520 



0,166 22-520 



WûUneretBet- 



tendorf 



C T 



0,1881 24-670 

 0,1960 24-690 



0,1861 23-650 

 0,1429 24-700 



Les résultats comparés de iMM. Régnault et Kopp condui- 

 sent à un tableau analogue pour le bore et le silicium. De là 

 M. Weber conclut déjà à la variabilité de la chaleur spécifi- 

 (|ue de ces trois corps, qu'U établit ensuite par des expérien- 

 ces directes. Il a exécuté pour cela plus de 100 mesures 

 exactes et a résolu chemin faisant plusieurs problèmes se- 

 condaires. 



Pour le carbone en particulier, sa chaleur spécifique a été 

 déterminée pour toutes les températures comprises entre 

 — 80° et + 1000°. Pour obtenir la température voulue, 31. 

 Weber a employé au-dessous de l'acide carbonique so- 

 lide et un mélange réfrigérant de neige et de chlorure de 

 sodium, de à 300" un bain d'huile maintenu à tempéra- 

 ture constante par le réglage convenable d'une flamme de 

 gaz, au-dessus échaufïemenl à l'aide d'un moufle et d'une 

 flamme de gaz. Les mesures de chaleur spécifique furent 

 exécutées à l'aide du calorimètre à glace de M. Bunsen, les 

 températures furent évaluées au moyen du thermomètre à 

 air et pour les températures élevées de 500" à 1000° déduites 

 do la valeur de la chaleur spécinijue obtenue pour un mor- 

 ceau de platine placé dans des conditions identiques à celles 

 dans lesquelles se trouvaient le carbone lui-même, les deux 

 substances étant échaulfées en même temps puis plongées 

 dans deux calorimètres identiques. 



1° Chaleur spécififue du carbone: 



a. Dinmimt. A l'aide de neuf séries d'expériences il fut 



